%&»ZiX 





s 



310 



Eu Jas canteras de Cosquin existe un calcareo arcilloso, 

 en capas bien explotables que ofrece casi el mismo coeficiente 

 6 indice hidrauliCo y muchas otras analogias con el calcareo 

 de Tell, y que elaborado segun el mismo metodo ya indi- 

 cado y normalizado por la sulfatacion, da necesariamente un 

 producto que en general tiene mucha analogfa con aquella 

 tan renombrada especie y tal vez superior todavia, por las 

 proporciones mas ventajosas que existen entre su contenido 

 de silice y sesquioxidos. 



Es la capa calcarea N°II, designada generaimente por los 

 obreros como « piedra con pinta negra». Es la piedra mas 

 densa y dura de la cantera y se halla formada por una capa 

 bastante contfnua y uniforms de un medio metro de espesor, 

 de un calcareo arcilloso de color parduzco mas 6 menos pro- 

 nunciado, por la mezcla muy fntima de materia arcillosa, 

 pequenas cantidades de materia organica, que en ella se 

 conservaban mejor que en las demas capas, y por la mezcla 

 de pequenos granos de hierro titanico a veces distribuidos 

 en hilera. Contiene cercade 15 %de materia arcilloso-silicea 

 intimamente mezclada, envolviendo esta ademas, en algunos 

 puntos, granos siliciosos gruesos, cuya cantidad llega hasta 

 un 10 % en aquellasdelgadas capas intermedias, donde ellas 



son mas abundantes. 



Daremos en el siguiente cuadro la composicion de la piedra 

 cruda, referida al estado anhidro y del producto sobrecalci- 

 nado, asf como tambien la de la cal de Teil, segun nuestro 

 propio analisis. Para facilitar la comparacion, hemos quitado 

 del primero todo su contenido de acido carbonico y agua, 

 de la segunda0.86 % de residuo insoluble, y de la cal de 

 Teil 2.53% de insoluble, 2.33% de acido carbonico y 

 5.84% de agua, que ella contenia en su estado natural, 

 semi-hidratada. 



I 



t 





^m -"-^■^■■. 



■■^■kA^Htagj^gggkA^— h^B^H ^■^k^JhrfArf^H|BHM 



A^^^ta-^^^^rtAj^dMK^M^MttAilflMMrtAMnMHaMMiBMtffeBim 





